
818 
ponenten und mehr) Kristallarten von unveränder- 
licher Zusammensetzung besteht, oder aus einer 
Kristallart — den homogenen Mischkristallen. Der 
wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Legie- 
rungsgattungen besteht darin, daß, während im ersten 
Falle die Zusammensetzung der ausgeschiedenen Kri- 
stalle vom Anfang der Ausscheidung an unveränderlich 
ist, im zweiten Falle eine Änderung der Zusammen- 
setzung durch Diffusion im festen Zustande möglich 
ist. 
Der Vorgang der Erstarrung sei für den ersten Fall 
kurz an der Hand eines Zustandsdiagrammes (Fig. 1, 
Blei-Antimon-Legierungen) erörtert, und zwar für den 
Fall einer Legierung mit 80% Blei, wie sie oft für 
Letternmetall benutzt wird. Oberhalb der Linie cde 
630 
S 
X: 
I 
8 
RS 
ft 
Jb Gew. % Pb Bhp 
Fig. 1. 
sind die Legierungen flüssig. Die Legierung mit 80 % 
Blei durchläuft bei der Abkühlung abwirts die Linie 
AB. ‘Sobald die Temperatur des Punktes A erreicht 
ist, beginnt die Ausscheidung der Antimonkristalle, 
- während die Schmelze sich an Blei anreichert und die 
Zustände der Linie hd entlang durchläuft. Nach Er- 
reichung des Punktes d erstarrt die Restschmelze als 
eutektisches Gemenge von feinen Antimon- und Blei- 
lamellen, | j 
_ Das spezifische Gewicht des Antimons ist ane er- 
heblich geringer als das des Bleis und der Schmelze 
mit 80% Blei. Deshalb steigen die sich ausscheiden- 
den Antimonkristalle an die Oberfläche der Schmelze, 
wo sich das Antimon anreichert, während im unteren 
Teil unter geeigneten Bedingungen eine Restschmelze . 
von der eutektischen Zusammensetzung d. übrigbleibt. 
In diesem Falle ist die Seigerung eine Folge von 
Unterschieden des spezifischen Gewichtes der Kompo- 
nenten. . 
In der Praxis wird der Seigerung in der Weise ent- 
gegengewirkt, daß durch schnelle Abkühlung eine so 
schnelle Erstarrung der Legierung erzwungen wird, 
daß die Antimonkr istalle keine Zeit) haben, sich an die 
Oberfläche zu begeben. 
Wesentlich anders verläuft die Erstarrung, wenn 
die Legierung aus homogenen Mischkristallen besteht 
(Fig. 2). Oberhalb der Linie MCFN sind die Legie- 
rungen flüssig, unterhalb der Linie MEDN fest. Eine 
Legierung mit gleichen Anteilen von A und von B 
durchläuft bei der Abkühlung die Linie KC. Bei Er- 
reichung des Punktes CO scheiden sich Mischkristalle 2 
aus, die mehr von der höher schmelzenden Komponente 
enthalten als die Schmelze. Bei der weiteren Erstar- 
rung durchläuft die Schmelze die Kurve OF, während 
die Zusammensetzung der sich ausscheidenden Kristalle 
zugleich längs ED fortschreitet. Zwischen den zuerst 
ausgeschiedenen Kristallen 2 und den später ent- 
stehenden B-reicheren Kristallschichten findet eine 
Diffusion im Kristallzustande statt, so daß im Ideal- 
fall zuletzt, wenn die Schmelze die Zusammensetzung 

sicher, wie Bauer und Arndt erwähnen, in den linea 

































die men D | 
dann abgeschlossen. 
Bei langsamer Abkühlung derartiger Legi ru 
findet erfahrungsgemäß keine Seigerung statt. 
man sich fragt, warum hier nicht ähnliche E 
scheinungen auftreten wie bei heterogenen Gemeng 
(Fig. 1), so ist auf zwei Umstände hinzuweis 
Die Unterschiede in, der Zusammensetzung zwis 
Schmelze und Kristall sind im zweiten Fall lange n: 
so. groß, wie im ersten, und dementspreehend auch. 
Unterschiede im spezifischen Gewicht geringer. 
wird durch die Diffusion, wie oben erwähnt, die. 
sammensetzung der Kristalle ausgeglichen. _ es 
M K 

%B 
Fig. 2. 
Dagegen zeigt sich bei diesen Legierungen Seige- 
rung bei schneller Abkühlung. Das Zustandekommen 
von Konzentrationsunterschieden in den Kristallen 
wird hierbei dadurch ermöglicht, daß infolge der 
schnellen Abkühlung die Diffusion im festen Zustande 
nicht nennenswert erfolgt. Man sollte nun erwarten, | 
daß die bei schneller Abkühlung: (Kokillengu8) zuers 
erstarrenden Teile, die sich am Rande des Gefäßes be- 
finden, sich der Zusammensetzung von E nähern, w 
rend die nach der Mitte des Gefäßes zurückgedrängte 
Schmelze reicher an B ist. Zahlreiche Beobachtungen 
von Bauer und Arndt zeigen jedoch, daß meistens das — 
Umgekehrte der Fall ist. Die am Rande des Gefäßes 
ausgeschiedenen Kristalle sind reicher an B als die i 
der Mitte des Gußblockes befindlichen. In der folgenden 
Tabelle sind für einige Legierungen, deren Erstar 
rungsverhältnisse sich im betreffenden Konzentratiot 
intervall denen der Fig. 2 nähern, die Konzentratione 
am Rande und in der Mitte des Gußblockes angegeben. 
Die zuerst genannte Komponente spielt hierbei immer 
die Rolle der Komponente A in Fig. 2, und die zue 
ausgeschiedenen (am Rande beiindlichen] ‚Kristall 
sollten daher eigentlich reicher an dieser Komponent ue 
sein als die zuletzt auggeschiedenen, in der Mitte be 
findlichen, während das Umgekehrte beobachtet. wir 




Gewichts-9/) der ersten Kompo ente 


Metallpaar 
am Rande |. 
CusSateieaonee, 91,69 : 
Mn-Cu ear ee . 71,64 
ALR Zit shes ek 5: 82,24 
AL En 98,52 
Die Ursachen dieser auffallenden Erscheinun 
noch nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Sie. 
Kristallisationsgeschwindigkeiten der sich ausscheiden- 4 
den Kristalle im Zusammenhang. mit der Diffusion der 
Metalle ineinander zu suchen sein, wobei ‚diesen. Fak- 
